( H74 ) 

 logues supérieurs s'unissent aux deux premières bases et donnent avec la 

 troisième des produits imlistillables qui se décomposent spontanément. » 



CHIMIE AGRICOLE. — De V enrichissement de la craie phosphatée et de l'origine 

 du phosphate riche de Beauval. Note de M. A. IXantier. 



« Lorsqu'on lave par simple décantation les craies phosphatées, même 

 très pauvres, de Beauval (ou d'Hardivillers), on arrive facilement à re- 

 cueillir un produit titrant de 3o à l\o pour ioo de phosphate de chaux, 

 suivant la richesse primitive de la craie employée. 



» En traitant rationnellement cette roche, et en prenant quelques pré- 

 cautions pour opérer la séparation du phosphate, on obtient alors un 

 phosphate plus riche dont la teneur s'élève de 55 à 60 pour 100, et par 

 conséquent avant une bien plus grande valeur commerciale. 



» Le phosphate ainsi obtenu (si l'on en excepte le carbonate de chaux 

 que le lavage a été impuissant à enlever) est très pur et oflre une com- 

 position analogue (toutes proportions gardées) à celle des phosphates 

 riches des poches. 



» Les analyses suivantes établissent clairement ce que nous venons 

 d'exposer : 



Craie Phosphate 



Éléments dosés pour ion — — «— . — — — »— , riche 



de matière sèche. de Beauval. d'Hardivillers. de Beauval. 



Titre primitif 23, 00 i5,8o » 



Après traitement : 



Phosphate de chaux 46, 18 52,3g (') 80,90 



Carbonate de chaux 48, g3 42,08 5,5i 



Fluorure de calcium 2,i5 2,3o 3,85 



Alumine 0,11 0,3g o,38 



Peroxyde de fer o,63 1,01 0,61 



Sulfate de chaux non dosé non dosé 1 ,70 



Magnésie id. id. 0,19 



Silice id. id. o,45 



Matières organiques id. id. 2,71 



Chaux en excès id. id. 3, 80 



Iode traces traces traces 



(') Nous avons obtenu, depuis que ces analyses ont été faites, des produits à 

 60 pour 100, ainsi que nous l'avons dit, qui ne diffèrent de ceux-ci que par le taux de 

 carbonate de chaux enlevé. 



